— 78 — 



tati ottenuti ; da essa risulta che l' indice di rifrazione riesce più basso del 

 vero usando lamine dello spessore di soli due centimetri, ma che già collo 

 spessore di 4 cm. si ottengono valori poco differenti da quelli che si otten- 

 gono con lamine di 18 e 27 centimetri di spessore. Quindi lo spessore di 

 circa 12 cm. da me usato ordinariamente può ritenersi sufficiente. 



Ho constatato poi che l'avvolgere le lamine di legno con stagnola 

 aumentava di un poco l' indice di rifrazione colle lamine più sottili, ma 

 lasciava inalterato quello delle altre. 



7.° Risultati. Nella Tabella A sono raccolti i risultati ottenuti nelle 

 singole determinazioni di n. Le tre posizioni in cui erano disposte le fibre 

 dei legni rispetto ai fili secondari sono indicate così: 



1. ^ Longitudinale: quando le fibre erano parallele ai fili e quindi la 

 propagazione seguiva parallelamente alle fibre e la vibrazione perpendicolar- 

 mente ad esse: 



2. ^ Trasversale a fibre orizzontali: quando le fibre erano perpendi- 

 colari ai fili ma parallele al loro piano, e quindi la propagazione perpendi- 

 colare alle fibre e la vibrazione parallela ad esse. 



S.'* Trasversale a fibre verticali: quando le fibre erano perpendicolari 

 al piano dei fili, e quindi tanto la propagazione che la vibrazione erano per- 

 pendicolari alle fibre. 



I parallelepipedi di ciascuna qualità di legno erano tratti da uno stesso 

 tavolone o travicello, ed erano di un sol pezzo quelli longitudinali e di più 

 pezzi (da 3 a 5) insieme incollati, quelli trasversali.. In molti casi (Abete II, 

 Pero, Pitch-Pine, Elee), i parallelepipedi erano stati composti colla stessa 

 massa di legno, segata ed incollata in modi differenti in modo da dare alle 

 fibre la direzione voluta, e ciò per togliere il dubbio che le differenze fos- 

 sero dovute alle diversità che può offrire il legno in parti diff'erenti di uno 

 stesso ceppo. 



Ma per togliere ancor meglio questo dubbio, eseguii anche delle deter- 

 minazioni dei due indici principali usando, tanto fra i fili che lateralmente 

 ad essi dei parallelepipedi di legno trasversale, uguali, a sezione quadrata 

 (lato 6 cm.). Dopoché avea con questi fatta la determinazione colle fibre 

 p. es. orizzontali, bastava girarli di 90° per avere il tutto disposto per la 

 determinazione con fibre verticali. Nella tabella A queste determinazioni sono 

 contraddistinte coli' indicazione (sezione quadrata). 



